278 
MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
perpendiculaires aux deux bissectrices se fait à S^ou 6“ de l’axe vertical. 
On volt par ces propriétés que la mésolite se sépare nettement de 
toutes les autres uatrolites. L’allongement est tantôt positif, tantôt 
négatif. La biréfringence est plus de la moitié moindre que celle de la 
scolécite, et l’on s’explique dès lors pourquoi les mésolites fibreuses 
taillées parallèlement à leurs fibres dans la zone d’allongement sont 
parfois presque monoréfringentes en lames très minces. 
M. Luedecke admet (A^. J. IL 28. 1881 et ZeUscJi.. Nat. Halle. 
LXIII. 42. 1890) l’existence de trois mésolites, l’une orthorhombique 
et pauvre en chaux [galactite de Bisliopton), une autre monoclinique 
comprenant la plupart des mésolites (Islande, etc.), une troisième 
enfin, triclinique, uniquement représentée par les cristaux décrits 
par M. des Cloizeaux (pp. cil., I. 389), taudis que M. Schmidt, au con- 
traire, considère toutes les mésolites comme monocliniques. Les données 
nouvelles que je viens d’exposer ne laissent plus aucun doute de 
l’identité absolue de la galactite et de la mésotype (page 265) déjà 
montrée par M. des Cloizeaux; elles permettent d’affirmer l’existence 
d’une mésolite Iriclinique, qui, bien loin d’être rare et limitée au cristal 
décrit par M. des Cloizeaux, est, au contraire, très abondante dans les 
collections (Islande, Fcroc, Algérie, etc.) : je propose de réserver le nom 
de mésolite aux cristaux possédant les propriétés que je viens d’établir 
et de ranger avec les scolécites toutes les natrolites calcosodiques dans 
lesquelles la bissectrice aiguë est négative et voisine de l’axe vertical. 
C’est un de ces derniers minéraux dont M. des Cloizeaux a donné 
l’écartement des axes dans son article mésolite [op. cit., 390). 
Composition chimique. La mésolite peut être considérée comme un 
mélange de 
m (Na Al Si" 0“ + 2 H'^ O) + n (Ca AP SP O*" + 3 IP O) ; 
mé.solypc scolécite 
m et « sont variables dans les divers échantillons étudiés. Le plus sou- 
vent /« ; « = 1 : 2 et l’on a alors la composition suivante : 
SiO'^ 46.4 
AP O’ 26,3 
NiP O 5,3 
Ca O 9,6 
H O 12,4 
100,0 
Essais ptjrognostiqnes. Donne de l’eau dans le matras. Au chalumeau, 
